SÉANCE DU 8 JUILLET 1912. l57 



Début l'irt rnliit Transformation 



(le de (le de 



Composilion. solidification. solidification. transformation. l'état solide. 



Al l'1 607 » » » 



5 95 648 689 » » 



10 90 689 689 i> 547 



20 80 69.5 635 » 543 



3o 70 74 1 635 » 55 1 



4o Go 788 643 » » 



5o 5o 972 689 772 » 



60 4° '072 648 790 » 



70 3o 1 164 » 787 » 



80 20 1437 » >' » 



go 1 » )) » » 



L'examen micrograpliique de ces alliages montre, sur un fond blanc 

 d'aluminium, des petites lamelles d'euleclique contenant des cristaux d'alu- 

 minium et le composé PtAl\ 



Ce système d'alliages de couleur blanche est très malléable, mou, et se laisse bien 

 polir et travailler. La dureté de l'aluminium et celle de l'eulectique étant sensible- 

 tneiU différentes, j'ai j)u examiner au mirroscope et même photographier ces alliages 

 au bas relief sans application d'une attaque quelconque. 



A partir du point B, la courbe de refroidissement monte progressivement jusqu'à 

 787" au point de transmission C. Au-dessus de cette température, le composé n'étant 

 pas stable, il se transforme en liquide C et en une combinaison plus riche en platine, 

 qui se dépose le long de la branche CD. 



Par l'evamen microscopique des alliages au-dessus de 10 pour 100 de platine, on 

 constate l'apparition des cristallites de composé défini PtAP dont la quantité aug- 

 mente régulièrement jus((u'à 70.4 pour 100 de platine. 



Ces alliages conservent toujours leur couleur lilanclie, mais ils deviennent plus 

 durs et j'ai constaté le maximum de dureté dans les alliages voisins du composé 

 Pl,\P. lesquels sont cassants et se laissent facilement pulvériser. 



L'alliage, correspondant à 70,4' pour 100 de platine, est parfaitement 

 liomogène et a pour formule Pt AP. 



Pour prouver l'existence du composé défini PtAl', en outre de l'étude 

 thermique et de l'examen micrographique, j'ai fait l'analyse chimique : 



En dissolvant dans l'acide chlorli\drique étendu (5 pour loo) mes alliages de 

 10 pour 100 jusqu'à 70 pour 100 de platine, j'ai pu facilement isoler de jolis cristaux 

 de dendrites octaédriques de couleur noir violet, qui avaient en dillérenls endroits 

 une couleur jaune d'or quand on les regardait au microscope sous une lumière 

 oblique. Après plusieurs analyses des cristaux ainsi isolés, j'ai trouvé la composition 

 correspondant à la formule PtAI' (d'après la théorie Pt = 70,5 pour 100; trouvé 

 Pt^70,4 pour 100; 70.6 pour joo; 69,3 pour 100). 



C. R., 1912, 2' Semestre. (T. 15J, N» 2.) ^^ 



